24 J. H. L. VOGT. M.-N. KI. 
Kupfersteine (hinauf bis rund 50 %, Cu), Nickelsteine! usw. etwas metal- 
lisches Eisen, bezw. Nickel-Eisen (siehe die Analysen Nr. 2—5). Nur ganz 
ausnahmsweise habe ich in solchen Steinen das Fehlen von ausgeschiede- 
nem Eisen, bezw. Nickel-Eisen nachweisen kónnen. — Dabei begegnen wir 
entsprechendem Metall auch in vielen aus Flammófen (mit niedrigerer Re- 
duktion) herstammenden Steinen. 
Andrerseits fehlt metallisches Eisen in den von mir untersuchten aus 
dem Bessemerverfahren wie auch aus Flammófen herstammenden reichen, 
aus überwiegend CuzS bestehenden Kupfersteinen (mit 60 bis 79 °/, Cu, 
entsprechend rund 2CwS . FeS bis beinahe reines CuwS). — Fe scheint in 
Cu;S wie auch in Schmelzen, die aus überwiegend CwS neben wenig 
FeS bestehen, nur wenig lóslich zu sein. 
— An dem aus der Sulfidlósung auskrystallisierten Eisen (mit einem 
niedrigen Gehalt von Nickel, Kobalt usw.) beobachten wir gelegentlich einen 
Skelettaufbau, wie z. D. bei Magnetit, Alaun usw. — Die aus der Eisen- 
Nickel - Kupfer-Sulfidschmelze Nr. 4 auskrystallisierte Legierung Nr. 4b 
(mit 55.60 %, Fe, 40.40 ?/; Ni, 1.76 ?/ Co und 2.20 %, Cu) erscheint in 
grofsen, aber dünnen — sogar bis 1 à 2 cm. breiten und o.5 à 1 mm. dicken 
— Krystalltafeln, die nach einer Würfelfläche plattenförmig und sonst nur 
von (oir) und (111) begrenzt sind. — Die auskrystallisierten Eisen- und 
Nickel-Eisen-Legierungen scheinen durchgängig regulär zu krystallisieren. 
Über das Gleichgewicht zwischen Fe, Ni, Co, Cu usw. in dem aus- 
geschiedenen Metall und in den Sulfiden. 
Um diese Frage zu erörtern, stelle ich zusammen einige Analysen 
einerseits von dem mit Magnet (bezw. in Betriff Nr. 4b mit Pincet) aus- 
gezogenen metallischen, in der Regel noch mit etwas Sulfid verunreinigten 
Teil und andrerseits von dem sulfidischen, noch mit etwas Metall verun- 
reinigten Teil. 
Die Analysen Nr. 2, 3, 5 entnehme ich E. B. Münsters oben zitierter Arbeit, 
vom Jahre 1876, und Nr. 4 einer Abhandlung von mir in Norsk Teknisk Tidsskrift, Sonder- 
abdruck vom Jahre 1897, S. 27. — Nr. 2 ist ein Rohstein von Kongsberg, von dem Boden 
des Aussteckstiegels, wo ziemlich viel Eisen (cfr. S. 23) hinuntergesunken war; die ganze 
Probe enthielt (ohne Berücksichtigung von Schlackenbeimengung) ca. 47 °/o Metall und 53 9/o 
Sulfid. — Nr. 3 ist eine eiserne Sau von demselben Rohsteinschmelzen zu Kongsberg, 
jedoch aus einem anderen Jahre als Nr. 2. — Nr. 5 ist ein Nickel-Kupfer-Stein (Konzentra- 
tionsstein) von Klefva Nickelwerk in Schweden. — Nr. 4 ist ein Nickel-Kupfer-Stein (Kon- 
zentrationsstein) von Ringerikes Nickelwerk in Norwegen (siehe oben diese Seite). 
Auf Grundlage der Analysen von bezw. etwas mit Metall verunreinigtem Sulfid (a) und 
von etwas mit Sulfid verunreinigtem Metall (6) habe ich die Zusammensetzung des reinen 
1 In den entsprechenden Bleisteinen erscheint dabei häufig metallisches Blei. 
